* 
Bi 
N 
Voısr: Bestimmung der Elastieitäts - Constanten des Kupfers. 973 
Aus A, und B, finden sich weiter die Biegungs- und Torsions- 
eoeffieienten für isotropes Kupfer für $= 23° von folgender Grösse: 
(A„—B) (An+2B,) _ 
Ei. — 11630008" 
Au+B, wi 
I 
EB; N e 
A„—B i 
T: m a De 46 500008" 
T I 10 
—= — = 2150.10 
m T 5 
Wertnem! hat durch Beobachtungen an Drähten gefunden bei 
15—20°6.: 
für gezogene E= 12450008 
für angelassene E = 10520008", 
Unser Werth fällt genau in die Mitte zwischen beiden, und dies be- 
stätigt gewissermaassen die Anschauung über die Constitution des 
isotropen Kupfers, welche der obigen Berechnung zum Grunde gelegt 
ist? Für T sind freilich Werrnem’s Resultate viel kleiner als unsere 
(bis 360000#), was ich nicht zu erklären weiss. Indessen weichen 
hinsichtlich dieser Grösse die Resultate anderer Beobachter stark von 
dem Werruem’schen ab; Savarr? findet z. B. 42000, was schon viel 
besser stimmt. 
Schliesslich sei noch hervorgehoben, dass die Coeffieienten E, 
und T, keineswegs die arithmetischen Mittel sind aus allen an einem 
einzigen Kupferkrystall in verschiedenen Richtungen zu erhaltenden, 
obgleich das elastische Potential das arithmetische Mittel aller für 
denselben Krystall, aber beliebige Coordinaten-Axen gültigen ist. 
Der Grund dafür ist oben ausführlicher angegeben worden. 
ı Werrueın, Ann. de chim. (3) 12, p-421 u. 23 p. 52; auch Pose. Ann, 78 S. 488 
1849 = Erg. Bd. II. S. 35, 18 
2 Wertes, Ann. de chim. (3) 50, p- 195. 1857. 
3 Sıvarr, Ann. de chim. (3) 61 (mir nicht zugänglich). 
